— 117 — 



Mesure de la résistance au glissement. — La résistance au glisse- 

 ment est proportionnelle à l'aire de la section transversale dans laquelle 

 l'effort est exercé. 



M. Vicat la déterminait en faisant pénétrer dans le corps étudié un 

 poinçon cylindrique en acier à base plane, et en prenant soin d'employer 

 comme appui une pièce métallique percée d'un trou cylindrique, du 

 même diamètre que le poinçon et placé sur son prolongement. Cette 

 méthode est peu précise, les diverses normales à la surface de sépara- 

 tion qui est, dans ce cas, la surface latérale du petit cylindre enlevé, 

 sont convergentes et non parallèles comme elles le seraient dans le cas 

 d'une scission plane, et elles doivent opposer une bien plus grande 

 résistance à l'action qui les incline sur cette surface avant de les en sé- 

 parer; il en résulte que les chiffres donnés par M. Vicat doivent être 

 supérieurs aux véritables résistances de glissement. 



Il est préférable d'adopter le procédé employé dans les expériences 

 faites dans les ateliers de MM. Gouin et C'% et qui consiste à cisailler 

 une tringle du corps étudié, en en séparant transversalement des tran- 

 ches ou rondelles, par des efforts agissant dans le plan même de sépa- 

 ration. Ce résultat était obtenu en introduisant cette tringle, à section 

 circulaire, dans trois trous de même forme, se correspondant et d'un 

 diamètre égal à celui de la tringle ; ces trous étaient ménagés dans une 

 pièce plate en acier trempé et dans une pièce à fourchette de même 

 matière comprenant exactement l'autre entre ses deux branches. On 

 produisait ensuite la séparation en tirant fortement les deux pièces en 

 sens contraire et l'on mesurait l'effort exercé. 



M. de Saint- Venant indique aussi le moyen de déterminer la résis- 

 tance au glissement en profitant des épreuves de torsion faites par le 

 procédé indiqué à l'article précédent; il suffit, en effet, en opérant avec 

 précaution, d'observer le moment oh se produisent les premières fentes 

 longitudinales ; on observe la charge appliquée et l'on calcule, par les 

 formules données pour la mesure de la résistance à la rupture par tor- 

 sion, la résistance qui correspond à cette charge. 



Ce dernier procédé ne peut s'appliquer aux bois à cause de leur 

 structure hétérogène : il est donc préférable d'adopter pour eux la se- 

 conde méthode. On remplacerait, dans ce cas, les trous circulaires de 

 la plaque et de la fourchette par trois trous carrés égaux dans lesquels 

 on engagerait, avec un léger forcement, un prisme, à base carrée, du 

 bois à observer. 



